DE LA MAliNÉTITK CRISTALLISÉE. 499 



Dans le premier cas, la durée d'une période était d'une 

 demi-heure à une heure, dans le second, il y avait 

 jusqu'à dix périodes par seconde. Les fig. 19 et 20 

 donnent en trait [)lein les courbes correspondant à la 

 rotation rapide et en pointillé celles qui correspondent 

 à la rotation lente. Pour la plaque cubique, l'hystérésis 

 est au commencement, un peu plus faible pour la ro- 

 tation lente que pour la rotation rapide (fig. 21). Puis 

 le travail augmente très rapidement pour la rotation 

 lente, et atteint presque le double de l'autre courbe, 

 pour s'en rapprocher de nouveau dans les champs 

 élevés. C'est dans la région où les courbes d'hystérésis 

 en fonction de la direction (fig. 18) présentent les sail- 

 lies les plus aiguës que les deux courbes différent le plus 

 l'une de l'autre. Il faut en conclure, que les difïérences 

 proviennent, en partie du moins, du fait que les saillies 

 n'ont pas le temps de se former lorsque la rotation est 

 rapide, en sorte qu'il se forme une courbe plus plate 

 et en général moins élevée. Pour la plaque octaé- 

 drique, la courbe correspondant à la rotation lente pré- 

 sente les deux mêmes maxima que celle qui corres- 

 pond à la rotation rapide tandis que pour des champs 

 élevés elle est située au dessous de celle-ci (con- 

 trairement à ce qui se passe pour la plaque cubique). 

 Les difïérences entre les deux courbes sont beaucoup 

 plus petites ; le caractère en est cependant le même : 

 la courbe correspondant à la rotation rapide semble 

 dériver de l'autre par l'atténuation des maxima et des 

 minima. 



Les grandes difïérences constatées entre les difïé- 

 rentes courbes dues à des plaques du cristal VI, mon- 

 trent que pour ce cristal, lesefïets de viscosité sont très 



